384 



Mineralogie. 



Die Brechungsexponenten des schwefelsauren Rubidiums liegen zwi- 

 schen denjenigen der Sulfate von Kalium und Cäsium und am nächsten 

 denjenigen des Kaliumsalzes. Eine Zunahme des Refractionsvermögens 

 hegleitet eine Zunahme des Atomgewichtes des im Salz enthaltenen Metalles, 

 und die Zunahme wird verhältnissmässig grösser, wenn das Atomgewicht 

 steigt. 



10. Die moleculäre Refraction und Dispersion der Krystalle 

 der drei Salze nehmen mit dem Atomgewicht des darin enthaltenen Me- 

 talles zu, so dass Rubidiumsulfat wieder in dieser Hinsicht dazwischen 

 liegt. Die Zunahme steigt mit der Steigerung des Atomgewichtes, so dass 

 die Differenzen zwischen den Constanten für die Cäsium- und Rubidium- 

 salze grösser als diejenigen zwischen den Werthen für die Rubidium- und 

 Kaliumsalze sind. Diese Sätze gelten ebenso, ob analoge Richtungen für 

 die . Vergleichung ausgewählt werden oder nicht, und bezüglich der Re- 

 fraction für jede Wellenlänge, für welche die Vergleichung auch gemacht 

 wird. Es wird indessen beobachtet, dass die Zunahme längs der Richtung 

 der Verticalaxe c langsamer als entlang der Richtungen der zwei seitlichen 

 Axen fortschreitet, in welchen zwei letzteren Richtungen die Schnelligkeit 

 der Zunahme fast identisch ist. 



Diese Beziehungen sind ganz unabhängig von der Temperatur. 



Aus der ganzen Untersuchung leitet sich die folgende Hauptschluss- 

 folgerung her: 



Die gesammten krystallographischen Eigenschaften 

 der streng isomorphen rhombischen Normalsulfate von 

 Kalium, Rubidium und Cäsium sind Functionen des Atom- 

 gewichtes des in ihnen enthaltenen Metalles. 



B. Brauns. 



H.Traube: Über die Isomorphie von Nitraten, Chloraten, 

 Bromaten (Jodaten) zw ei werthig er Elemente. (Zeitschr. f. 

 Kryst, 23. p. 131—138. 1894.) 



Der Verf. hat Mischkrystalle von salpetersaurem, chlorsaurem, brom- 

 saurem Baryum, sowie salpetersaurem und chlorsaurem Strontium dargestellt 

 und analysirt. Für sich allein krystallisirt salpetersaures Baryum regulär- 

 tetartoedrisch, chlor- und bromsaures Baryum mit 1 Molecül Wasser mono- 

 klin, salpetersaures Strontium wasserfrei regulär-tetartoedrisch, mit 4 Mole- 

 cülen Wasser monoklin und chlorsaures Strontium wasserfrei rhombisch- 

 hemimorph. 



Die Mischbarkeit der untersuchten Verbindungen ist nicht sehr gross. 

 Mischkrystalle von salpetersaurem und chlorsaurem Ba- 

 ryum. Reguläre Mischkrystalle von BaN 2 6 und BaCl 2 6 enthalten 

 höchstens 12,5 °/ Ba Cl 2 6 ; monokline Mischkrystalle von BaN 2 6 . H 2 

 und Ba Cl 2 6 . H 2 enthalten höchstens 9,1 °/ Ba N 2 6 . H 2 0. Misch- 

 krystalle von salpetersaurem und bromsaurem Baryum. 

 Reguläre Mischkrystalle von BaN 2 6 und BaBr 2 6 enthalten höchstens 



